## PENGARUH KADAR AIR TERHADAP KUAT TEKAN MUTU BETON NORMAL
(EFFECT OF WATER CONTENT ON COMPRESSION STRENGTH OF NORMAL

## CONCRETE QUALITY)
ARMAN A *1 , MONICA KULKARNI 2
Dosen Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang 1 , Alumni Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang 2 Korespondensi: arman.agung@itp.ac.id
Abstrak: Beton adalah gabungan dari partikel-partikel agregat  yang saling mengikat menjadi suatu  badan  atau  bagian  yang  solid  dengan  ikatan  dari  material  semen.  Pada  penelitian terdahulu  sudah  dilakukan  oleh  Aulia  Kartika  Sridewi  (September  2020)  telah  menyelidiki Pengaruh Penambahan Zat Aditif Fosroc Conplast dan Fosroc SP 337 Terhadap Kuat Tekan Beton  Dengan  Variasi  Kadar  Air. Namun  pada  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada kesempatan  ini  yaitu  variasi  kadar  air  yang  sama  tanpa  campuran  zat  aditif,  Maka  penulis melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Kadar  Air  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton Normal”
Faktor  Air  Semen  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  air  yang  digunakan  pada proses  pengikatan  semen  dengan  jumlah  semen  yang  digunakan  tanpa  memperhitungkan jumlah  air  yang  diserap  oleh  agregat.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  nilai kuat tekan beton dengan kadar air 0,4 ,05 dan 0,6.
Benda uji yang digunakan adalah berbentuk kubus dengan ukuran 150mm x 150mm x 150mm, yang diuji pada umur 7, 14, dan 28 hari sebanyak 27 sampel dan terdiri dari 3 variasi kadar air, masing-masing variasi sebanyak 9 sampel.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  7  dan  28  hari  dengan  kadar  air  0,4 memenuhi  syarat  mutu  beton  yang  di  tentukan,  dan  pada  umur  14  hari  tidak  mencapai  nilai kuat tekan sesuai mutu beton yang ditentukan.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  7,  14,  dan  28  hari  dengan  kadar  air  0,5  tidak memenuhi syarat mutu beton yg di tentukan.
Dan hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14, dan 28  hari dengan kadar air 0,6 juga tidak memenuhi syarat mutu beton yang di tentukan.
Jadi Beton yang dihasilkan dengan kadar air 0,4, 0,5, dan 0,6, memiliki nilai kuat tekan beton  yang  tidak  stabil,  sehingga  belum  bisa  mencapai  nilai  kuat  tekan  yang  diharapkan  dan belum bisa digunakan di lapangan.
Kata Kunci: faktor air semen, Fosroc Conplast R, Fosroc SP 337, zat aditif
Abstract : Concrete is a combination of aggregate particles that bind to each other into a solid body or part with bonds from cement material. In a previous study conducted by Aulia Kartika Sridewi  (September  2020)  who  investigated  the  Effect  of  Adding  Additives  Fosroc  Conplast and Fosroc SP 337 to the Compressive Strength of Concrete with Variations in Water Content. However, in the research that the author conducted on this occasion, namely the variation of the same water content without a mixture of additives, the  authors conducted a study entitled "The Effect of Water Content on the Compressive Strength of Normal Concrete Quality"
The Water Cement Factor is the ratio between the amount of water used in the cement binding  process  and  the  amount  of  cement  used  without  taking  into  account  the  amount  of water absorbed by the aggregate. The purpose of the study was to determine the value of the compressive strength of concrete with a moisture content of 0.4 , 05 and 0.6. The test object used was in the form of a cube with a size of 150mm x 150mm x 150mm, which were  tested  at  the  age  of  7,  14,  and  28  days  as  many  as  27  samples  and  consisted  of  3 variations of water content, each variation of 9 samples.
The results of testing the compressive strength of concrete at the age  of 7 and 28 days with a moisture content of 0.4 met the  specified concrete quality  requirements, and at the age of 14 days did not reach the compressive strength value according to the specified concrete quality. The results of testing the compressive strength of concrete at the age of 7, 14, and 28 days with a water content of 0.5 did not meet the specified concrete quality requirements.
And the results of testing the compressive strength of concrete at the age of 7, 14, and 28 days with a water content of 0.6 also did not meet the specified concrete quality requirements.
So  the  concrete  produced  with  water  content  of  0.4,  0.5,  and  0.6,  has  an  unstable concrete compressive strength value, so it has not been able to reach the expected compressive strength value and cannot be used in the field.
Keywords : Moisture content, compressive strength value, concrete age

## A. Pendahuluan
Beton  adalah  gabungan  dari  partikel-partikel  agregat  yang  saling  mengikat  menjadi suatu  badan  atau  bagian  yang  solid  dengan  ikatan  dari  material  semen.  Beton  juga  dikenal dengan  material  dengan  kekuatan  tekan  yang  memadai,  mudah  dibentuk,  mudah  diproduksi secara local, relative kaku, dan ekonomis. Namun di sisi lain, beton juga menunjukan banyak keterbatasan baik dalam proses produksi maupun sifat-sifat mekaniknya, sehingga beton pada umumnya  hanya  digunakan  untuk  konstruksi  dengan  ukuran  kecil  dan  menengah.  Tetapi belakangan  ini,  setelah  berhasil  dikembangkannya  berbagai  jenis  bahan  tambahan  atau admixtures dan additives untuk campuran beton. (Almufid, 2018)
Pada saat ini, pengguna air untuk campuran beton pada umumnya tidak lagi memenuhi ketentuan yang dibuat pemerintah atau ketentuan lain yang seharusnya digunakan. Banyak kita temui  dilapangan  para  pekerja/tukang  menggunakan  sumber  air  disekitar  mereka  sebagai material  untuk  pencampuran  beton  tanpa  mengetahui  apakah  air  itu  sudah  memenuhi  standar ketentuan  yang  telah  ditetapakan  dan  apakah  dampak  dari  penggunaan  air  tersebut  untuk campuran  beton  yang  akan  dibuat.  Secara  umum  mereka  belum  mengetahuinya.  Misalnya mereka  menggunakan  air  tanah,  air  rawa,  air  hujan,  air  got,  dan  air  sungai  sebagai  material untuk campuran beton.
Ketentuan tentang air yang digunakan untuk campuran beton adalah baku mutu air kelas satu yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan  tersebut.  Dengan  kata  lain  air  yang seharusnya  digunakan  untuk  material  campuran  beton  adalah  air  yang  dapat  diminum.  Tentu air yang dapat kita minum harus mempunyai pH (power of hydrogen) atau tingkat kesamannya normal/netral  (pH  =  7)  dan  kandungan  unsure-unsur  kimia  didalamnya  telah  memenuhi peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air.
Pada penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Aulia Kartika Sridewi (September 2020) telah  menyelidiki  Pengaruh  Penambahan  Zat  Aditif  Fosroc  Conplast  dan  Fosroc  SP  337 Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Kadar Air.
Kadar  air  yang  dipakai  yaitu  0,4  0,5  dan  0,6.  Namun  pada  penelitian  yang  penulis lakukan pada kesempatan ini yaitu variasi kadar air yang sama tanpa campuran zat aditif,
Untuk itulah penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kadar Air Terhadap Kuat Tekan Mutu Beton Normal”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  semua  kegiatan  pencarian,  penyelidikan,  percobaan,  dan pengujian secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan pengaturan baru atau interprestasi (tafsiran) baru dari pengetahuan yang ada.
Penelitian  ini  bersifat eksperiment yang  dilaksanakan  di  laboratorium  teknik  sipil Institut  Teknologi  Padang  (ITP).  Objek  pada  penelitian  ini  adalah  mutu  beton  normal  yang menggunakan bahan Standar SNI 03-2834-2000.
Penelitian diawali dengan pengadaan material (agregat halus adalah pasir dan agregat kasar adalah split) sedangkan air digunakan dengan kadar air 0.4, 0.5 dan 0.6. Setelah material didapat, dilakukan pengujian sifat dasarnya:
A.Pemeriksaan gradasi agregat
B.Pemeriksaan kotoran organik
C.Pemeriksaan passing no.200 D.Pemeriksaan berat isi agregat E.Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat
Kemudian, rancangan campuran beton  ( mix  Design ) direncanakan berdasarkan metoda SNI 03-2834-2000. Setelah merancang campuran beton, maka dilakukan pembuatan benda uji untuk pengujian kuat tekan.
Benda uji dibuat dengan cetakan  kubus 150 mm x 150 mm x 150 mm. sebanyak  tiga (3) benda uji tiap variasi campuran yang berbeda, seperti diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Benda Uji
Variasi Campuran Beton Jumla h Beton dengan kadar air 0,4 3 Beton  dengan  kadar  air  0,5 3 Beton  dengan  kadar  air  0,6 3
Pada saat  umur beton mencapai 7 hari, 14 hari dan  pada  umur  rencana  beton  28  hari, dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan Universal  Testing  Machine (UTM).  Analisis data dilakukan berdasarkan data hasil uji kuat tekan yang diperoleh.

## C. Hasil dan Pembahasan Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Halus
Berdasarkan  hasil  dari  pemeriksaan  agregat  halus,  diperoleh  bahwa  material  agregat halus yang digunakan di penelitian ini memenuhi spesifikasi gradasi masuk pada zona II (pasir kasar)  berdasarkan  hasil  berat  tertahan  kumulatif  sebesar  317,96  sehingga  didapat  nilai modulus  kehalusan  halus  butir  sebesar  3,18.  Nilai  tersebut  memenuhi  syarat  sesuai  SNI-03- 2834-2000
Dari  hasil  pemeriksaan  awal  kadar  kotoran  organik  didapat  warna  yang  sesuai  dengan warna  No.2-3  pada  tintometer.  Warna  tersebut  menjelaskan  bahwa  kadar  organik  yang terkandung pada pasir masih berada pada batas normal (SNI-03-2816-1992).
Hasil uji saringan menunjukkan persentase bahan yang terdapat pada agregat halus yang lolos saringan nomor 200 sebanyak 2,22 %. Berarti agregat halus memiliki kandungan lumpur dibawah batas maksimum 5% (SNI 03-4142-1996).
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  berat  isi  agregat  halus  sebesar  1,37  gr/cm3.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  pasir  yang  akan  digunakan  tersebut  memenuhi  standar  dengan  standar minimal berdasarkan SNI 03-4804-1998, yaitu 1,2 gr/cm3.
Hasil pengujian berat jenis agregat halus, menunjukkan nilai berat  jenis kering  sebesar 2,45 gr/cm3 dan penyerapan air 3,42% Nilai ini sesuai dengan SNI 1970:2008 dengan standar berat jenis minimal 2,3 gr/cm3 dan penyerapan air maksimal 5%.

## Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Kasar
Hasil  pemeriksaan  agregat  kasarm  menunjukkan  nilai fine  modulus agregat  kasar sebesar  7,55  dan  material  memenuhi  spesifikasi  gradasi  sesuai  standar  berdasarkan  SNI  03- 1968-1990.
Dari  hasil  pemeriksaan  bahan  dapat  diterangkan  bahwa  persentase  bahan  yang terdapat pada agregat kasar yang lolos saringan No. 200 sebesar 0,97 %. Berarti agregat kasar memiliki kandungan lumpur yang memenuhi specifikasi yaitu dibawah batas maksimum 1 % (SNI 03-4142-1996).
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  berat  isi  agregat  kasar  sebesar  1,33  gr/cm3.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  pasir  yang  akan  digunakan  tersebut  memenuhi  standar  dengan  standar minimal 1,2 gr/cm3. Nilai ini telah sesuai dengan standar minimal berdasarkan SNI 03-4804- 1998.
Pemeriksaan  ini  dilakukan  ntuk  menentukan bulk  spesific  gravity dan absorbtion dari agregat  kasar.  Nilai  ini  diperlukan  untuk  menentukan  besarnya  komposisi  volume  agregat dalam  adukan  beton.  Dari  data  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  agregat  kasar  memiliki  BJ
(berat  jenis)  2,3  gr/cm3. Dari data diperoleh, terlihat bahwa  agregat kasar memenuhi standar ASTM C 136 – 06.
Dari  hasil  pemeriksaan  keausan  agregat  dengan  mesin  los  angeles,  diperoleh  nilai keausan dari agregat kasar adalah 23,56 %. Berarti nilai keausan agregat memenuhi standar batas maksimal yang diizinkan berdasarkan(ASTM C 136-06), yaitu maksimal 27% - 30%.

## Rancangan Campuran Beton (Mix Design)
Setelah  dilakukan  pengujian  material  dasar  pembentuk  beton,  dihitung  perencanaan campuran beton. Pada penelitian ini, rancangan  campuran beton dibuat berdasarkan metoda SNI 03-2834-2000.
Dari  hasil  perencanaan  campuran  beton,  maka  diperoleh  hasil  akhir  untuk  komposisi campuran  beton/m³  untuk  benda  uji  tanpa penambahan  zat  aditif,  yang  diperlihatkan  pada Tabel 2, 3, dan 4.
Tabel 2. Komposisi campuran beton mutu K-250 kg/ m3 dengan kadar air 0,4 untuk setiap m3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 19 kg 2 Air 9 kg/liter 3 Pasir 23 kg 4 Split 43 kg
Tabel 3. Komposisi campuran beton mutu K-250 kg/ m3 dengan kadar air 0,5 untuk setiap m3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 15 kg 2 Air 9 kg/liter 3 Pasir 24 kg 4 Split 45 kg
Tabel 4. Komposisi campuran beton mutu K-250 kg/ m3 dengan kadar air 0,6 untuk setiap m3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 13 kg 2 Air 9 kg/liter 3 Pasir 25 kg 4 Split 47 kg

## Pembuatan Benda Uji dan Tes Slump
Setelah rancangan campuran beton selesai di buat, maka dilakukan pembuatan benda uji berdasarkan  rancangan  campuran  tersebut.  Hasil pengujian  slump  dan  berat  jenis  ()  beton dipetlihatkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil pengujian beton dan nilai slump
No. Benda Uji Nilai Gamma (ˠ) Beton (Kg/mᵌ) Nilai Tes Slump (cm) Kadar Air 1. Beton Normal 2230,7 7 0,4 2. Beton Normal 2186,7 4,5 0,5 3. Beton Normal 2172,3 6,5 0,6
Pada tabel 5, dapat dilihat bahwa hasil pengujian  slump telah memenuhi slump rencana yaitu  30-60  mm,  namun  nilai  slump  untuk  campuran  dengan  kadar  air  0,6  sedikit  melebihi nilai slump rencana.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  yang  dilakukan  di  laboratorium  Institut Teknologi Padang berupa beton normal didapat nilai kuat tekan beton pada umur 7,14, dan 28 hari terlampir pada tabel 6, tabel 7 dan tabel 8. Tabel 6 . Hasil pengujian kuat tekan beton normal 0,4
No. Be nda Uji Berat (Kg) Slu mp (Cm ) Um ur (Ha ri) Gaya Teka nan (KN) Kekuat an Tekan (kg/cm 2 ) Kekuata n Tekan (Mpa) 1. 7548 7 7 448 312,258 2. 7565 7 7 340 236,982 286,469 3. 7530 7 7 445 310,168 4. 7600 7 14 430 221,378 5. 7672 7 14 405 208,508 216,745 6. 7428 7 14 428 220,389 7. 7513 7 28 560 253,710 8. 7551 7 28 580 262,771 258,241
Tabel 7. Hasil pengujian kuat tekan beton normal 0,5
No. Benda Uji Berat (Kg) Slu mp (Cm ) Um ur (Ha ri) Gaya Tekan an (KN) Kekuata n Tekan (kg/cm 2 ) Kekuat an Tekan (Mpa) 1. 7547 4,5 7 354 246,740 2. 7596 4,5 7 360 250,922 248,831 3. 7558 4,5 14 440 226,526 4. 7766 4,5 14 360 185,340 197,353 5. 7497 4,5 14 350 180,192 6. 7560 4,5 28 460 208,405 7. 7604 4,5 28 458 207,498 207,952

## Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton normal 0,6
No. Ben da Uji Berat (Kg) Slu mp (Cm ) Um ur (Ha ri) Gaya Teka nan (KN) Kekuata n Tekan (kg/cm 2 ) Kekuata n Tekan (Mpa) 1. 7513 6,5 7 260 181,222 2. 7685 6,5 7 230 160,311 170,766 4. 7423 6,5 14 306 157,539 5. 7800 6,5 14 328 168,865 154,450 6. 7753 6,5 14 266 136,945 7. 7580 6,5 28 432 195,719 8. 7506 6,5 28 432 195,719 195,719
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  0,4  pada  umur  7  hari  diperoleh kuat  tekan    rata-rata  286,469  kg/cm 2 ,  umur  14  hari  diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  216,745 kg/cm 2 . dan umur 28 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 258,241 kg/cm 2
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  0,5  pada  umur  7  hari  diperoleh kuat  tekan  rata-rata  221,648  kg/cm 2 ,  umur  14  hari  diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  197,353 kg/cm 2 dan pada 28 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 207, 952  kg/cm2 . Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  0,6  pada  umur  7  hari  diperoleh kuat  tekan  rata-rata  170,766  kg/cm 2 ,  umur  14  hari  diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  154,450 kg/cm 2 dan umur 28 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 195,719  kg/cm 2
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,4,  0,5,  dan 0,6 pada  umur  7,14, dan  28  hari  berdasarkan  gambar  4.29.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton normal dengan kadar air 0,4 pada umur 7 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 286,469 kg/cm2, maka nilai kuat tekan yang di peroleh mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,4  pada  umur  14  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  216,745  kg/cm2,  maka  nilai  kuat  tekan  yang  diperoleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,4  pada  umur  28  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 258,241 kg/cm2, maka nilai tekan yang diperoleh mencapai nilai kuat  tekan  beton  normal.  Maka  kuat  tekan  rata-rata  yang  mencapai  nilai  kuat  tekan  beton normal yaitu pada umur 7 dan 28 hari.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,5  pada  umur  7  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  248,831  kg/cm2,  maka  nilai  kuat  tekan  yang  di  peroleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,5  pada  umur  14  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  197,353  kg/cm2,  maka  nilai  kuat  tekan  yang  diperoleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,5  pada  umur  28  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  207,952  kg/cm2,  maka  nilai  tekan  yang  diperoleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal. Maka kuat tekan rata-rata dengan kadar air 0,5 pada umur 7,14, dan 28 tidak  mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,6  pada  umur  7  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  170,222  kg/cm2,  maka  nilai  kuat  tekan  yang  di  peroleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,6  pada  umur  14  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 154,450 kg/cm2, maka nilai kuat tekan ya yang diperoleh tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,6  pada  umur  28  hari diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  195,719  kg/cm2,  maka  nilai  tekan  yang  diperoleh  tidak mencapai nilai kuat tekan beton normal. Maka kuat tekan rata-rata dengan kadar air 0,6 pada umur 7,14, dan 28 tidak  mencapai nilai kuat tekan beton normal.
Jadi nilai kuat tekan beton yang mencapai nilai kuat tekan normal yaitu beton dengan kadar air 0,4 pada umur 7 dan 28 hari.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  mengkaji  pengaruh  kadar  air  pada  beton  didapat nilai kuat tekan beton,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
A. Hasil pengujian kuat tekan beton normal dengan kadar air 0,4 pada umur 7 hari diperoleh nilai kuat tekan rata-rata 286,469 kg/cm 2
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,4  pada  umur  14  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 216,745  kg/cm 2 .
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,4  pada  umur  28  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 247,669 kg/cm 2
B. Hasil pengujian kuat tekan beton normal dengan kadar air 0,5 pada umur 7 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 221,648 kg/cm 2
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,5  pada  umur  14  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 197,353 kg/cm 2
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,5  pada  umur  28  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 199,041  kg/cm2
C. Hasil pengujian kuat tekan beton normal dengan kadar air 0,6 pada umur 7 hari diperoleh kuat tekan rata-rata 162,634  kg/cm 2
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,6  pada  umur  14  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 154,450 kg/cm 2 .
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  kadar  air  0,6  pada  umur  28  hari diperoleh kuat tekan rata-rata 181,825  kg/cm 2
D.Beton yang dihasilkan dengan kadar air 0,4, 0,5, dan 0,6, memiliki nilai kuat tekan beton yang  tidak  stabil,  sehingga  belum  bisa  mencapai  nilai  kuat  tekan  beton  normal  yaitu  K- 250.

## Daftar Pustaka
AASHTO  T  27,  2014.  Standard  Method  of  Test  for  Sieve  Analysis  of  Fine  and  Coarse Aggregates.
Almufid,  2018.  Pengaruh  Beton  Mutu  Tinggi  Ramah  Lingkungan  Sebagai  Penunjang Pembangunan  Nasional.  Jurnal  Teknik:  Universitas  Muhammadiyah  Tanggerang,  vol.7, No. 1, Januari, tahun 2018.
American Concrete Institute (ACI), 2010. Committee 363.
Kardiyono  Tjokrodimuljo,  1992,  Teknologi  Beton,  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik, UGM, Yogyakarta.
Laboratorium  Team  Teknik  Sipil,  2018.  Labsheet  Praktikum  Beton.  Fakultas  Teeknik  Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang.
Mulyati,  Arman  A,  2014.  Pengaruh  Penggunaan  Limbah  Beton  Sebagai  Agregat  Kasar  Dan Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton Normal. Jurnal Momentum IISN 1693-752X 16 (2)
Mulyono, Tri, 2005. Teknologi Beton, Andi, Yogyakarta. Ridwan  mhd,  Arman  A,  2018.  Buku  Ajar  Struktur  Beton  Bertulang  I  KODE  DCE  3292,
Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  dan  Perencanaan,  Institut  Teknologi  Padang. Almufid
SNI  03-2834-2000,  2000.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal,  Badan Standar Nasional.
SNI 15-2049-2004, Semen Portland. Sridewi Kartika Aulia, 2019. Pengaruh Penambahan Zat Aditif Fosroc Conplast dan Fosroc SP
337 Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Kadar Air
Tenda  Ruddy  dan  Winny  J.  Tamboto,  2014.  Pengaruh  Dimensi  Benda  Uji  Terhadap  Kuat Tekan Beton. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi Manado.